DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. iS^ 



approchc alors de fa pcrfciflioii, ce que Ton reconiioit k [i belle couleiir> : 

 aux elevations qui commeiiccnt i fe fcrmer , & k ce que I'efiai devient 

 dc plus cii plus uni au toucher-, cnfin uiie partie des el(ivations fe ferine , 

 il fe forme uii ou deux pctits crochets ^ I'extreniite de ['elfai •, on y ap- 

 percoit aufTi quelquefois des taches d'un rouge approch.int dc la coulcur 

 de fang , iefquels cndroits font fort unis quoiqu'im peu ondcs ; il faut 

 environ une ou deux heures au plus pour que le cuivre parvienne i ce Quandeft cequcte 

 point-li depuis la premiere fois qu'on a decralfc, c'eft alors que Ton doit ^"'^'^<^<^''''''''|"^•• 

 faire les percees : un moment auparavant on commence i dcgager le 

 paflage en otant, avec un ringard, I'argile que Ton a mis derriere la bri- 

 que dans le trou de la percee , c'efl: afin qu'au7i-t6t que h raffineur a Comment fe fait U 

 rcconnu le vrai point du raftinage du cuivre, on puiiie le Lire couler P^''*''- 

 dans Ics baflins de reception •, on met 'i cet eftet dans le trou de la per- 

 cee, une barre de fer d'environ un pouce de diametre, pointue k une 

 de fes extremites , dont I'autre eft garnie d'un bou*on de fer fur IrqutI 

 on frappe , jufqu'i ce que i'on penle quelle a ^te allez avant pour faire 

 fauter la brique ; on a enluite un morceau de fer d'un pouce { en quarre 

 fur I pied 8 pouces de long, dont on peut voir le deflin fur la planche 

 (fig. 6) : on le met lur le fer dc la percee, de facon que ce dernier puiife 

 cntrer dans la fourche B , ^ I'cndroit du bouton •, un ouvrier le tient 

 perpendiculairement par I'extrcmite A, pendant qu'un autre frappe avec 

 line mafle ^ I'endroit C ; de cette facon , on retire les fers de la percee, 

 & le cuivre coule dans chaque baflin de reception : mais, comnie il ar- 

 rive quelquefois qu'une des percees eft ouvcrte plus promptement que 

 I'autre , on a m^iage un canal horizontal pour faire communiquer les deux 

 badins; on peut le voir dans le plan fuperieur [fig. Z L); par ce moyen 

 le furplus du cuivre fe rend dans I'autre ballin , fans cela on courroit 

 rifque de voir le cuivre fe repandre dans la fonderie , & mettre les ou- 

 vriers en danger par I'humidite qu'il rencontreroit. Lorfqu'on fait les 

 percees, on n'ote point la charbonnaille qui a etc mife d.ins les baffins de 

 reception pour les echauller, parce qu'elle furnagc le cuivre & qu'on la 

 retire h I'aide d'un morceau de bois emmanche au bout d'une baguette 

 de fer, avec les fcories qui ont fuivi le cuivre; on bouche enfuite les 

 deux trous de percee avec de I'argile , pour qu'il ne coule pas davantage 

 de fcories; lorlque route la furface du cuivre a ete bien nettoyee, il s'y 

 cleve une elpece de fumee qui n'eft autre chofe que de petites parties 

 de cuivre Ipheriques divifecs i I'infini , & que Ton nomme par cette 

 raifon cendrife de cuivre. * Pour eviter qu'il ne s'en eleve une trop grande Cendrtfede cjivi?. 

 quantity qui fe repand autour du ballin & mcme jufque fur le fourneau, 

 on a plufieurs petits fouftlets k bras avec Iefquels on fouille fur la furface 

 pour que le cuivre fe refroidifle plutot : au(Ii-tot qu'il eft fige, on y re- 

 pand un peu d'eau que Ton renouvelle julqu'i ce que la rofette ait allez 

 de confiftance pour la tranfporter ; on fait venir h cet effet les fondrurs & 

 autres ouvriers qui font h portee pour aider h tranfporter ces rofettcs ; on 



( 1 ) Si le cuivre dtoit un peu moins rafline , i! s'en tievetoit une plus gnnde quaniits. 



